—  807  — 
può  considerare  costituita  da  due  tratti  rettilinei  ben  distinti  ;  l'uno  molto 
inclinato  rispetto  all'asse  delle  ascisse,  che  rappresenta  le  densità  alle  tem- 
perature elevate;  l'altro  molto  meno  inclinato  in  corrispondenza  alle  tempe- 
rature inferiori.  Le  due  parti  rettilinee,  per  mancanza  di  un  numero  sufficiente 
di  punti,  sono  riunite  da  un  breve  tratto  curvilineo. 
«  Nel  dubbio  che  la  lega  avesse  perduta  la  propria  omogeneità  in  causa 
delle  ripetute  fusioni  e  solidificazioni  nell'interno  del  dilatometro,  fu  levata  e 
rimescolata  ben  bene  assieme  alla  parte  non  impiegata  nelle  misure  e  quindi 
introdotta  nel  dilatometro  II.  Studiata  con  esso  ha  dato  i  risultati  registrati 
pure  nella  tab.  IV  coi  quali  si  è  costruita  una  curva  che  sebbene  non  coincida 
con  quella  del  dilatometro  I.  corre  però  perfettamente  parallela  ad  essa.  I 
valori  della  densità  della  lega  ad  una  stessa  temperatura,  quali  si  possono 
ricavare  dalle  due  curve,  differiscono  solo  di  due  millesimi  del  valore  totale. 
Questo  è  lo  scostamento  massimo  che  abbiamo  trovato  nel  valore  delle  den- 
sità delle  singole  leghe,  misurate  con  dilatometri  differenti. 
«  Dalle  due  curve  abbiamo  ricavato  i  valori  della  densità  della  lega  a 
diverse  temperature  t  quali  si  trovano  registrate  nelle  prime  colonne  della 
tabella  V,  nell'ultima  colonna  della  quale  diamo  i  loro  valori  medi  che  hanno 
servito  a  costruire  la  curva  1  della  fig.  I. 
Tabella  V. 
Dilatometro  I. 
i  Dilatometro  II. 
Valori 
medi 
t 
D 
D 
150 
8,7850 
8,7710 
8,7780 
178 
8,7775 
8,7627 
8,7701 
185 
8,7740 
8,7585 
8,7662 
200 
8,7623 
8,7445 
8,7534 
215 
8,7480 
8,7303 
8,7391 
250 
8,7130 
8,6940 
8,7035 
280 
8,6808 
8,6631 
8,6719 
310 
8,6484 
8,6324 
8,6404 
e  La  curva  1  fa  vedere  che  la  lega  Sn  Bi  non  possiede  una  dilatazione 
regolare  e  quindi  non  è  una  lega  chimica. 
«  Essa  è  costituita  da  una  lega  ben  definita  di  stagno  e  di  bismuto  nella 
quale  si  deve  trovare  un  eccesso  di  uno  dei  componenti.  Nel  caso  attuale 
d'una  lega  di  stagno  e  bismuto,  nota  la  curva  della  densità,  è  facile  stabi- 
lire col  ragionamento  quale  è  il  metallo  eccedente. 
14  II  tratto  di  cm-va  corrispondente  alle  temperature  piti  basse,  sappiamo 
Rendiconti.  1888,  Vol.  IV,  1°  Sem.  _  105 
ì 
